über die ^verschiedenen Zustände des haunnergnaren Kupfers. 91 



hält, in welcher das Kupfer den sehr überwiegenden Bestandtheil ausmacht 

 und nur noch mit etwas Schwefel, Eisen, Silber, Zinn, Wismulh, Antimon 

 und Arsenik, in besonderen Fällen noch mit Blei und wohl selten mit etwas 

 rSickel und Kobalt vereinigt ist. jMit Ausnahme des Silbers und Ticlleicht 

 auch, — wenn es vorhanden sein sollte — des Nickels, sucht man jene, dem 

 Kupfer beigemischten Substanzen durch einen Oxydations-Prozefs abzu- 

 scheiden, den man das G aarmachen oder auch das Pvaffiniren des Kupfers 

 genannt hat. Das Gaarmachen erfolgt entweder durch Kiederschmelzen des 

 imreinen Kupfers mit Kohlen vor dem Gebläse, in den sogenannten Gaar- 

 heerden; oder auf dem Heerde eines Flammenofens, wobei man entweder 

 einen natürlichen oder einen durch das Gebläse hervorgebrachten künst- 

 lichen Luftstrom auf die Oberiläche des geschmolzenen Kupfers wirken läfst. 

 In allen Fällen ist es der Sauerstoff der atmosphärischen Luft, durch welchen 

 die das Kupfer verunreinigenden Beimischungen , weil sie oxydaliler sind 

 als das Kupfer selbst, oxydirt und theils verflüchtigt, theils verschlackt wer- 

 den. Kupfer, welches sehr stark, oder auch mit solchen Substanzen ver- 

 unreinigt ist, die eine grofse ^ erbindungsfähigkeit mit diesem Metall be- 

 sitzen, läfst sich durch INiederschmelzen mit Kohlen vor dem Gebläse nur 

 sehr inivollkommen reinigen, weil die Kohle die \'\irkung des Luftslroms 

 theilweise aufhebt, das schon oxydirte Metall wieder reducirt, folglich eine 

 abermalige Verbindung mit dem Kupfer veranlafst und die Abscheidung 

 durch Verschlackung verhindert oder wenigstens erschwert. Eine vollstän- 

 dige Reinigung des Kupfers ist also nur auf dem Heerde eines Flannncnofens 

 ausführbar. Wäre das Kupfer aber durch diese Reinigungsarbeiten auf die 

 eine oder die andere Weise von allen fi-emdartigen Beimischungen, — mit 

 Ausnahme des Silbers, welches, nach aller Erfahrung die Festigkeit des 

 Kupfers nicht vermindert, — vollständig befreit; so würde das erhaltene 

 Gaarkupfer den höchsten Grad der Festigkeit zeigen müssen, der demselben 

 eigenthümlich ist. Allein es bildet sich, wenigstens in den letzten Stadien 

 des Prozefses, auch Kupferoxydul, welches nur zum Theil mit in die Schlacke 

 übergeht, indem sich ein anderer Theil mit dem Kupfer vereinigt und ein 

 Gemenge bildet, dem derjenige Grad von Festigkeit abgeht, der bei der 

 Bearbeitung des Kupfers unter den Hämmern und Walzwerken nolhwendig 

 gefordert wird. Das Gaarkupfer mufs daher einem abermaligen Prozefs un- 

 terworfen werden, um den Zustand der Reinheit zu erhalten, den man die 



M2 



